—_ 648° 
ET re u er a ET 
kalten, in in mehrfacher Beziehung benchtenswerth , ZU- 
nächst wegen ihres beträchtlichen Schwefelgelalles ve 
seinen Grund in dem den Erzen reichlich beigemengten 
Schwerspath hat. Die Leichtflüssigkeit der Beschickung, 
welche durch den Mangan-Gehalt der Eisensteine von Friedrich- 
rode und vom Stahlberg besonders. befördert wird, macht 
diesen Schwefelgehalt dem Roheisen unschädlich. In der 
Schlacke scheint der Schwefel mit Mangan verbunden zu 
seyn, wenigstens gelang es mir nicht, durch Kochen der 
pulverisirten Schlacke mit : Wasser Schwefelleber | auszu- 
ziehen, während die schwarze Färbung des Pulvers bei 
Zusatz von Salzsäure darauf hindeuten dürfte, dass in der 
Schlacke Schwefelmangan , wie im Helvin, enthalten ist. _ 
‚ 
Die erwähnte Leichtflüssigkeit der Schlacke gestattet 
sodann auf das Augenscheinlichste den Einfluss wahrzu- 
nehmen, welchen die Art der Abkühlung, die Nähe eines 
‘mehr oder weniger guten Wärmeleiters auf die Struktur 
und das ganze Aussere der fallenden Schlacke ausübt. 
Weiss, ganz bimssteinartig ist sie, wenn sie heiss in Wasser 
abgekühlt wird. An der Luft oder in Berührung mit kaltem 
Eisen bildet eben diese Schlacke ein Obsidian-artiges, Kolo- 
phonium-braunes, mehr oder weniger durchsichtiges Glas 
‚mit muscheligem Bruch. Erstarrt sie auf dem ‚gleichzeitig 
mit ihr aus dem Ofen abgelassenen Roheisen, dann scheiden 
sich einzelne. Kugeln mit blättrig-strahligem Gefüge ‘und 
einzelne Krystalle, beide von. lichtgrüner Farbe aus der 
‚braunen glasigen Masse aus..und' ertheilen ihr so. ein por- 
phyrartiges Ansehen. Lässt man endlich diese Schlacke 
in einer Vertiefung von Kohlenlösche erkalten, so nimmt 
‚sie eine-gleichmässige blättrig-strahlige Textur, eine gleich- 
förmige graulich-grüne Rarbe und eine \steinartige Be- 
‚schaffenheit an. ‚Bloss dem Äussern nach urtheilend: würde 
‚Niemand vermuthen, dass diese steinartige grüne Schlacke. 
‚mit. jener ‚glasigen, braunen in ihrem ‚Gehalte überein- 
stimme, 
RE A 
